132 



Legierungen 



Sie wird erganzungsbediirftig in alien 

 Fallen, wo infolge zu geringer Warmetonung 

 ein Yorgang nicht mit Sicherheit festgestellt 

 werden kann, oder wenn rasch und genau 

 Art und Menge der Gefiigebildner ermittelt 

 werden soil. Das Diagramm ergibt die Kri- 

 stallarten, die bei einer bestinimten che- 

 mischen Zusammensetzung der Schmelze bei 

 idealem Verlauf der Erstarrung zu erwarten 

 sind. Der wirk lie he Zustand der Legierung, 

 der durch die Geschwindigkeit der Abkuhlung 

 bestiinmt wird und sich wesentlich von dem 

 theoretisch geforderten unterscheiden kann 



EinschluB von zuerst ausgeschiedenen 

 Kristallen durch Reaktionsprodukte, die den 

 Fortgaug der Umsetzung verhindern, Erhal- 

 tung instabiler Kristallarten und mangelhafter 

 Ausgleich verschieden konzentrierter Misch- 

 kristalle durch ,,Abschreckung" konnte 

 durch den Verlauf des umgekehrten Vorgangs, 

 der Schmelzung also durch Aufnahme einer 

 Erhitzungskurve festgestellt werden. Doch 

 fiihrt hier die mikroskopische Beobachtung 

 rascher zum Ziel, wenn erst einmal durch 

 irgendeine Methode das Diagramm und 

 damit die moglichen Kristallarten ermittelt 

 sind. 



Der Fall, daB die thermische Analyse ' 

 wegen zu geringer Warmetonung unzu- 

 reichend wird, soil an dem folgenden Bei- 

 spiel dargelegt werden: Typus Va (Ab- 

 scheidung der reinen Komponenten) kann 

 von den extremen Fallen des Typus V 

 (Mischkristalle mit sehr geringem Gehalt) an 

 der anderen Koniponente nur dadurch unter- 

 schieden werden, daB sich die eutektische 

 Linie im Fall V nicht iiber den ganzen Kon- 

 zentrationsbereich erstreckt. Nun ist aber 

 bei geringen Zusatzen die Menge des Eutek- 

 tikums und die entsprechende Warmetonung [ 

 sehr gering, so daB aus experimentellen Griin- 

 den ein Haltepunkt nicht mehr festgestellt 

 werden kann. Hier ist die mikroskopische 

 Beobachtung und die Messung der elek- 

 trischen Leitfahigkeit, wie spater gezeigt 

 werden wird, der thermischen Analyse liber- 

 legen. Auf jeden Fall steigt der Wert eines 

 Diagramms mit jeder neuen Methode, durch 

 die seine Angaben bestatigt werden. 



Zur Aufnahme der Diagramme kann 

 prinzipiell jede Eigenschaft herange- 

 zogen werden, auf welche eine Aenderung 

 des Aggregatzustandes oder der Modifika- 

 tion in geniigender Weise EinfluB hat. _ 



So wird bei der dilatometrischen Me- 

 thode (vgl. den Artikel .,Dichte") die Aende- 

 rung des Volums bei der Erstarrung beniitzt. 

 Sie besitzt aus praktischen Griinden fiir das 

 Studium der Legierungen keine Bedeutung. 



Dasselbe gilt fur die Methode, die eigent- 

 lich am nachsten liegt und in der ,,nassen" 

 Chemie allgemein gebrauchlich ist: Ana- 

 lyse der Kristalle und der Losung, die bei 



konstanter Temperatur miteinander im 

 Gleichgewicht sind, mit anderen Worten, 

 die Aufnahme von Loslichkeitskurven 

 (vgl. den Artikel ,,Losungen"). Als solche 

 konnen ja, wie schon erwahnt, die Erstar- 

 rungskurven aufgefafit werden. Die hierzu 

 notige Trennung von Kristallen und Schmelze 

 stoBt auf zu groBe experimentelle Schwierig- 

 keiten. 



6. Zustand und Eigenschaften der er- 

 starrten Legierungen. Die Untersuchungs- 

 methoden der erstarrten Legierungen zer- 

 f alien in zwei Gruppen: die einen stellen die 

 Gefiigebildner direkt fest, die anderen unter- 

 suchen die von dem Aufbau der Legierungen 

 abhangigen Eigenschaften und schlieBen aus 

 der Abwandlung derselben nach der Konzen- 

 tration auf den inneren Zustand ob Konglo- 

 merat, Mischkristall oder chemische Verbin- 

 dung. 



Es sind im wesentlichen folgende: 



I. Gruppe: 



a) Die mikroskopische Untersuchung der 

 Schliffe. 



b) Die ,,Ruckstandsanalyse". 



II. Gruppe: 



c) Die Untersuchung der elektromoto- 

 rischen Kraft. 



d) Die Untersuchung der elektrischen Leit- 

 fahigkeit. 



e) Die Untersuchung der thermoelek- 

 trischen Kraft. 



f) Die Untersuchung der Harte (,,FlieB- 

 druck"). 



g) Die Untersuchung der spezifischen 

 Dichte und des spezifischen Volums. 



a)Die mikroskopische Untersuchung 

 (vgl. den Artikel ,, Mikroskopische Tech- 

 nik") ist neben der thermischen Analyse 

 die Hauptmethode der Metallographie. Sie 

 wird in der Weise ausgefuhrt, daB man das 

 Auftreten und Verschwinden der einzelnen 

 Gefiio'ebestandteile mit der wechselnden Kon- 



Fig. 19. 



